444 



M. V. Lipoid. 



[106] 



7. Sphärosiderit von Nucic, grau, dicht und linsenförmig, die 

 Linsen in eine mürbe Grünerdemasse umwandelt, — spec. Gew. = 3*254; 



8. Brauneisenstein von Nucic, aus der Verwitterung des linsenför- 

 migen Sphärosiderits, breccienähnlich mit ßraunerzgeoden, — spec. Gew. = 2-99 ; 



9. Brauneisenstein von Komorsko (aus den Komorauer Schichten), 

 dicht, — spec. Gew. = 3*29; 



10. Brauneisenstein von Hlawa (Gelbeisenerz), schiefrig mit zahl- 

 reichen Grünerde-Ausscheidungen, — spec. Gew. = 2*55. 



Die Analyse dieser Erzstufen ergab: 



Glühverlust (Wasser und etwas 



Kohlensaure) 



Unlösliche Bestandlheile 



Kohlensaurer Kalk 



Kohlensaure Magnsia 



Kohlensaures Eisenoxydul 



Eisenoxyd 



Phosphorsäure 



Summe. . 



Gehalt an metall. Eisen 



„ „ „ „ in einer 

 zweiten Probe 



In 100 Theilen — für 



20 

 t7-8 

 Spur 



1-0 



77-8 

 0-2 



98-8 



S4-4 

 52-2 



6-0 



22-4 



4-2 



5-1 



60-4 

 0-3 



984 



422 

 43-3 



29-2 

 4-8 

 5-3 



600 



99-3 98-7 



11 



50-3 

 3-0 



342 

 2 



14-5 

 5-3 

 6 3 



74-0 



29-6 

 31-6 



23-9 



22-8 



1001 



35-7 



38-6 

 90 

 8-0 



43-7 



99-3 



21-0 



18-7 



7-4 



5-8 

 3-8 



82-7 



99-7 



39-9 

 39-8 



13-0 

 21-9 



U-1 



630 

 Spur 



99-6 



44-1 



42-8 



9 10 



7-0 

 34-3 

 Spur 



57-9 



99-2 



405 



8-2 

 50-5 

 Spur 



40-8 

 Spur 



99-5 



28-5 

 26 -i 



Eine andere bereits vor mehreren Jahren im Laboratorium der k. k. geolo- 

 gischen Reichsanstalt vorgenommene Analyse von: 



1. linsenförmigem Brauneisenstein von Brezina; 



2. linsenförmigem Sphärosiderit von Hofelic (Nucic), und von 



3. linsenförmigem und dichtem Eisenstein von Wolesna, — ergab : 





In 100 Theileo — für 



1 



2 



3 



815 

 27-46 

 14-26 



4-39 



2-23 

 Spur 



6-23 

 36-29 

 25-13 



9-9 



25-6 



8-6 



31 



1-8 



Spur 



5-0 



43-9 



30- 1 



9-2 



31-5 



8-9 



21 



10 



Spur 



5-2 



41 1 



28-4 







Kalk 













Eine mir von Herrn Markscheider Otto Mayer in Neu-Joachimsthal mitge- 

 teilte, durch den llüttenchemiker Herrn v. Auersbach ausgeführte Analyse 

 des gewöhnlichen linsenförmigen Rotheisensteines von Kru&iähora 

 gab in 100 Theilen: 



